Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7424-4:2004 quy định quy trình tiến hành thử độ mài mòn của vải được thực hiện như thế nào?
Cho tôi hỏi quy trình tiến hành thử độ mài mòn của vải được thực hiện như thế nào? Xác định khả năng chịu mài mòn của vải theo nguyên tắc nào? Mong được giải đáp!
<subquestion>Xác định khả năng chịu mài mòn của vải bằng phương pháp Martindale dựa theo nguyên tắc nào?</subquestion>
Căn cứ Mục 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7424-4:2004 quy định nguyên tắc xác định khả năng chịu mài mòn của vải bằng phương pháp Martindale như sau:
- Một mẫu vải hình tròn chịu một tải trọng xác định, được chà xát vào một vải mài trung gian (vải chuẩn theo một đường chuyển động tịnh tiến vệt hình Lissajous.
- Giá giữ mẫu được quay tự do quanh trục của nó, vuông góc với mặt phẳng của mẫu.
- Khả năng chịu mài mòn của vải được xác định qua đánh giá sự thay đổi ngoại quan.
- Phép thử được tiến hành với khối lượng của giá giữ mẫu và trục chính là (198 ± 2) g.
- Sự thay đổi bề mặt của mẫu thử được đánh giá và so sánh với mẫu không thử của cùng một loại vải, lựa chọn một trong hai phương pháp sau:
+ Tiến hành thử mài mòn với số lần chà xát đã thỏa thuận và đánh giá xem bề mặt mẫu có thay đổi hay không;
+ Tiến hành thử mài mòn cho đến khi có sự thay đổi bề mặt như đã thỏa thuận và xác định khoảng thời gian thử mà sự thay đổi bề mặt đã xảy ra.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7424-4:2004 quy định quy trình tiến hành thử độ mài mòn của vải được thực hiện như thế nào? (Hình từ Internet)
<subquestion>Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7424-4:2004 quy định quy trình tiến hành thử độ mài mòn của vải được thực hiện như thế nào?</subquestion>
Căn cứ Mục 8 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7424-4:2004 quy định tiến hành thử độ mài mòn của vải được thực hiện như sau:
- Khởi động máy thử mài mòn khi đã chọn trước số lần chà xát theo những seri thử thích hợp và tiến hành chuẩn bị theo quy định.
- Thử mài mòn liên tục không ngắt quãng cho đến khi đạt được số lần chà xát đã định.
- Sự thay đổi ngoại quan của mẫu thử phụ thuộc vào số lần chà xát đã định, sử dụng chu kỳ chà xát (số lần chà xát), đánh giá ngoại quan của mẫu thử ở mỗi chu kỳ thử.
- Để đánh giá ngoại quan, tháo cẩn thận giá giữ mẫu cùng với vải mài gắn trên đó.
- Tháo mẫu thử được gắn trên bàn mài khỏi máy thử và đánh giá sự thay đổi bề mặt. Nếu sự thay đổi bề mặt không xảy ra thì gắn lại mẫu thử và giá giữ mẫu và tiếp tục thử với chu kỳ tiếp theo.
- Phải đảm bảo rằng mẫu thử và giá giữ mẫu được quay lại vị trí làm việc mà trước đây nó được lấy ra.
- Tiếp tục phép thử và đánh giá liên tục cho đến khi quan sát thấy ngoại quan của bề mặt mẫu thử đạt được như đã định.
- Ghi kết quả riêng cho từng mẫu thử, đó là số lần chà xát mà tại đó đã không quan sát được ngoại quan bề mặt của mẫu thử đạt được như đã định. Chu kỳ thử này vì thế được xác định khi xảy ra sự thay đổi ngoại quan bề mặt.
- Trong trường hợp tất cả các mẫu thử không thể hiện đồng thời hiệu ứng qui định, tiếp tục phép thử mài mòn với số mẫu thử còn lại cho đến khi mẫu thử cuối cùng thể hiện hiệu ứng qui định.
- Do ngoại quan bề mặt của các loại vải khác nhau thì khác nhau, điều kiện quan sát và ngoại quan bề để đánh giá phải được thỏa thuận trước khi bắt đầu thử và phải được ghi vào báo cáo thử nghiệm.
<subquestion>Báo cáo thử nghiệm khả năng chịu mài mòn của vật liệu dệt phải có những thông tin nào?</subquestion>
Căn cứ Mục 10 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7424-4:2004 quy định báo cáo thử nghiệm:
<ref>Báo cáo thử nghiệm
Báo cáo thử nghiệm phải gồm các thông tin sau:
a) viện dẫn tiêu chuẩn này;
b) tình trạng mẫu, giới thiệu và số liệu kỹ thuật của mẫu thử;
c) nêu chi tiết và seri thử (xem bảng 1) của phương pháp đã sử dụng và mô tả hoặc miêu tả cơ sở của sự đánh giá (ví dụ sử dụng thang chia độ, mẫu chuẩn);
d) phép thử hoặc những kết quả đánh giá
- giới hạn tin cậy của giá trị trung bình nếu có thể sử dụng;
- đánh giá sự thay đổi màu, nếu có (xem điều 9);
f) thủ tục ban đầu (ví sụ những thỏa thuận riêng về điều kiện thử hoặc sự đánh giá);
g) ngày tháng kiểm tra.
</ref>
Theo đó, báo cáo thử nghiệm khả năng chịu mài mòn của vật liệu dệt phải có những thông tin sau:
(1) Viện dẫn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7424-4:2004 (ISO 12947 - 4: 1998) về Vật liệu dệt - Xác định khả năng chịu mài mòn của vải bằng phương pháp Martindale - Phần 4: Đánh giá sự thay đổi ngoại quan
(2) Tình trạng mẫu, giới thiệu và số liệu kỹ thuật của mẫu thử;
(3) Chi tiết tiến hành thử độ mài mòn
(4) Phép thử hoặc những kết quả đánh giá
- Giới hạn tin cậy của giá trị trung bình nếu có thể sử dụng;
- Đánh giá sự thay đổi màu, nếu có;
(5) Thủ tục ban đầu (ví sụ những thỏa thuận riêng về điều kiện thử hoặc sự đánh giá);

TCVN 7424-4:2004 TCVN 7424-4:2004 TCVN 7424-4:2004 TCVN 7424-4:2004